3l6 MEMOIRES DE MATIII^MATIQUES 



alors la lithargc , poussée par le vent des soufflets vers 

 la partie antérieure du fourneau , coulera par cette voie, 

 et tombera sur l'aire de la fonderie , ainsi que cela a lieu 

 aux affinages ordinaires. 



Lorsque l'affineur s'appercevra qu'il ne reste que peu 

 de litharge près de la rigole , il en arrêtera l'écoulement 

 avec un jdcu de cendres humectées j mais aussitôt que 

 le plomb se sera de nouveau couvert d'oxide , on rou- 

 vrira la voie , qu'on creusera à mesure de la diminution 

 du bain , ayant soin qu'il ne s'échappe pas de plomb j 

 notamment vers la fin de l'opération j car il emporteroit 

 beaucoup d'argent qui seroit perdu. 



On procédera de cette manière jusqu'à ce que l'argent 

 ait fait son éclair, en observant d'augmenter le feu à 

 mesure de la diminution du bain , sur-tout quand l'opé- 

 ration touche à sa fin , parce qu'alors l'argent se trouve 

 rassemblé ; et comme il est beaucoup plus difficile à 

 tenir en fusion que le peu de plomb qui lui reste uni , 

 il ne pourroit s'affiner qu'imparfaitement à une tempé- 

 rature insuffisante , et au lieu d'environ un vingtième 

 de plomb que l'argent retient ordinairement dans les 

 affinages à l'allemande , il en resteroit beaucoup plus 

 chargé ; ce qui le rendroit plus difficile à passer à la 

 seconde opération , qu'on appelle raj^.nage de L'argent^ 

 par laquelle on le porte au titre que l'on désire. Les 

 Allemands appellent ce second procédé siLber brennen ^ 

 brûler l'argent. 



Ceux qui sont accoutumés à faire l'affinage du plomb 

 suivant la méthode allemande , seront en état d'exécuter 



